COSMOS. 281 



et en laissant lout le reste du mineral , telle est la question que je me suis 

 posee, dans I'interet du proprietaire d'une mine de la Calle en Aig6rie, que 

 Ton croyait cuivre carbonate, et qui n'etait qu'un cuivre gris reconvert de car- 

 bonate. 



" Guid^ par la grande afBnite du cuivre pour I'oxygene en presence de I'am- 

 moniaque, j'ai tente d'abord Tempioi de ce reactif : le succes a ete complet. Le 

 mineral mis en poudre et place avec de Tammoniaque ^tendu dans un flacon 

 pouvant contenir en outre la quantity d'air suffisante pour fournir au cuivre 

 tout Coxygene necessaire a son oxydation, fut agile queiques instants, le flacon 

 etant parfaitement bouche : la coloration de rammoniaque fut instanlanee, et 

 I'oxygene absorbe produisit un vide dont il ful facile de s'assurer en renversanl 

 le flacon et retirant faiblement le bouchon, car I'air rentra vivement; la liqueur 

 debarrassee de I'ammoniaque laissa I'oxyde de cuivre. 



« Le probleme etait resolu theoriquement, mais il fallait s'assurer si d'autres 

 metaux,commele zinc, le cobalt, le nickel, I'argent qui auraient pu s'y trouver, 

 et dont les oxydes sent egalement solubles dans I'ammoniaque, ne se compoi'- 

 teralent pas comme le cuivre. Je traltai done de la meme maniere des combi- 

 naisons nalurelles sulfurees et sulfo-arsenicales de ces metaux : Taction fut 

 nuile; on ne retirait done que le cuivre. Pour m'assurer de I'enti^re effica- 

 cite de Taction, je traitai le residu, que je supposais ^puise de cuivre et je n'ob- 

 tins pas trace de coloration rouge par le prussiate de potasse; et le probleme 

 otait ainsi completement resolu comme experience de laboratoire. 



« Ne pouvant, dans une note aussi succincte, donner les details des difficultes 

 que j'ai du combattre pour Tapplication industrielle , je dirai seulement qu'apres 

 avoir determine directement la proportion d'ammoniaque necessaire a Topera- 

 tion, j'ai trouve qu'il fallait exactement 1 equivalent d'ammoniaque pour 1 de 

 cuivre. Comme Toxydation est produite par un courant d'air insuffle lentement 

 a travers le liquide, au milieu duquel le minerai pulverise est maintenu en 

 suspension, j'ai cherche ce qu'il fallait d'air pour arriver au resultat: j'ai trouv6 

 que 1 kilogramme de cuivre demandait 833 decimetres cubes d'air. 



c< L'operation ne doit pas marcher trop vivement, car la temperature s'ele- 

 vant, une grande partie de I'ammoniaque serait entrainee. On ne peut eviter 

 tout a fait cet inconvenient, au moyen d'une disposition qui permettede retrou- 

 ver cette ammonioque. 



« La dissolution cupro-ammoniacale, separee du reste du minerai, est sou- 

 mise a une distillation convenable pour reprendre I'ammoniaque et Temployer 

 aux operations subs(§quentes ; Toxyde de cuivre s'est alors s^par^ sous forme de 

 paillettes micacees, noires, brillantes, qui sont reduites et fondues pour avoir le 

 cuivre metallique. J'ai reussi aussi completement en employant directement 

 Turine putreflee, traitee convenablement, mais non distillee. 



« Ce precede peut Hre applique avantageusement a Tessai de semblables mi- 

 nerals, et Ton obtient ainsi en pen de temps tout le cuivre sous forme de culot, 

 en fondant Toxyde oblenu avec un pen de charbon. 



« Ayant appris par M. Wuriz, qu'on venait de prendre pour TAngleterre et 

 TAm6rique le brevet que j'ai pris, il y a deux ans pour ce precede, d'apr^s le 



